— 328 — 



schwere Teer öl, Zinkchlorid. Kupfervitriol und Queck- 

 silberchlorid benützt. Die drei letzten haben bei gewisser Kon- 

 zentration giftige Eigenschaften für Pilze, das erste hindert außerdem 

 noch das Eindringen von Wasser. An Giftigkeit steht Quecksilber- 



ö Chlorid an erster, Kupfervitriol an zweiter und Zinkchlorid an dritter 

 Stelle. Der im Steinkohlenteer wirksame Bestandteil ist das Kresol 

 (wovon er wenigstens 12 Proz. enthalten muß und etwas Karbolsäure). 

 Ueber die Zusammensetzung nnd Eigenschaften des zur Schwellen- 

 imprägnierung in Verwendung kommenden Steinkohlenteeröles bestehen 



10 bei den deutschen und österreichischen Bahnverwaltungen bestimmte 

 Vorschriften (s. Schwackhöfee [Ij). 



Znr Imprägnierung kommt besonders das Holz der Eiche, Buche, 

 Kiefer (nnd Lärche). Fichte (und Tanne). Als Imprägnierungs- 

 niethoden werden nach Steasburger (1) angewendet das Verfahren 



15 durch I m 1) i b i t i n , durch A s c e n s i o n . durch Filtration und durch 

 Injektion. 



Paclet (1) und Drude (1) sind der Ansicht, daß die Konservierungs- 

 flüssigkeiten die Eiweißstofie des Zellkerns und Plasmas nicht litsen, 

 sondern mit ihnen entweder nnlösliche Verbindungen eingehen, wie die 



20 Metallsalze, oder sie doch durchtränken, wie Kreosotöl. Terpentin usw., 

 und als Antiseptika auf beide Art für Pilze ungenießbar machen. Die 

 Holzmembran wird ebenfalls durchtränkt und auch von dem Zellumen 

 aus noch inkrustiert, so daß sie in diesem Zustand auch antisei»tisch 

 wirkt und den Pilzen nicht zur Nahrung dienen kann. Es wurden bei 



25 verschiedenen Imprägnierimgsverfahren auch die im Holz befindlichen 

 löslichen Xährstoöe ausgetrieben oder durch Hitze chemisch verändert. 

 Ein bloßes Auslaugen des Holzes in Wasser (Floßholzi, wie es zu diesem 

 Zwecke auch besonders angewendet w^urde, kann den Zweck, die Zell- 

 inhaltsstofte zu entfernen, nicht erreichen. Zu bedenken ist auch noch, 



30 daß viele holzzersetzende Pilze deshalb mit wenig Stickstoff auskommen 

 können, weil ihr Plasmainhalt mit dem Weiterwachsen der Hyphen mit- 

 genommen und nicht in den absterbenden M^'celfäden zurückgelassen 

 wird. Ueber die Geschichte der Imprägnierung gibt am erschöpfendsten 

 Eittmayee (1) Auskunft. Die gebräuchlichsten Verfahren hat kürzlich 



35 Schwackhöfee (1 ) zusammengestellt. Die Beziehungen der Holzanatomie 

 zum Imprägnierungsvorgang stellte Strasbuegee (1) fest. Neue Methoden 

 beschreibt Axonyjius (1). Die ersten vergleichenden Versuche über die 

 Wirkung verschiedener Verfahren stammen von G. L. Haetk;. Im 

 folgenden seien nun die wichtigsten Imprägnierungsmittel und -Methoden 



40 zur Darstellung gebraclit. 



Die Imprägnierung mit Quecksilberchlorid wird als K.vaui.sieruiij; 

 bezeichnet, da sie von Kyak im Jahre 1832 zuerst eingeführt wurde. 

 Das Verfahren erfordert nur das Einlegen von fertigen lufttrockenen 

 Schwellen in die in dichten Holzbottichen betindliche ca. 0,8-proz. Queck- 



45 silberchloridlösung auf 8 — 14 Tage und öfteres rntertauchen. Stras- 

 BUKGER (1) bezeichnet diese Art der Imprägnierung-, wobei sich das 

 Holz mit der Iniprägnierflüssigkeit vollsaugt, als I ni b i b i t i o n s - Verfahren. 

 Vor dem Verlegen der Schwellen müssen sie einige Monate abtrocknen, 

 wobei das Quecksilberchlorid noch etwas tiefer eindringt, doch kann ein 



50 vollst an d ige s Durchdringen nicht erreicht werden. Das Verfahren 

 ist sehr einfach und unal)hängig von maschinellen Einrichtungen und 

 daher billig. Das Imprägniermittel dagegen ist teuer und für Menschen 

 innerlich sehr giftig. Gegen Pilze ist es aber üuch uiiiremein giftig 



